Kundt: Das HALi/sche Phaenomen in Eisen, Cobalt und Nickel. 14H 



proportional. Da es sich in dieser Mittheilung nicht um die Bestim- 

 mung absoluter Rotations -Coefiicienten handelt, sondern mir um die 

 relativen in einer und derselben Platte bei Änderung des Magnetfeldes, 

 konnte die Berechnung der e aus den p unterbleiben. 



p 

 In der 4. Columne ist das Verhältniss von — angegeben und mit 



<P 



Iliilf'e des Mittels dieser Zahlen sind die Wert he der 5. Columne be- 

 rechnet. 



p 



Die Werthe von — sind sowohl für (Johl wie für Silber inner- 

 e- 

 halb der Beobachtungsfehler als constant zu betrachten; die beobach- 

 teten und berechneten p stimmen bis auf wenige Millimeter für jedes 

 der Metalle untereinander überein. In Gold und Silber ist also der 

 II.\i.i,-Eil'ect bis zu Magnetfeldern von 21400 c. gr. sec. innerhalb der 

 Grenzen der Beobachtungsfehler der magnetisirenden Kraft proportional. 



Zur Veranschaulichung sind in der Figur die Beobachtungen 

 graphisch aufgetragen. Die Curven p=/(71i) sind fast genau gerade 

 Linien. 



Es sei noch bemerkt, dass der Rotations -Coefficient auch bei 

 unseren Versuchen, wie Hall es für Gold und Silber angeben, das 

 negative Zeichen hat. 



Versuche mit Eisen, Cobalt und Nickel. 



1. Eisen. 

 Abstand der Primärelektroden von einander 6™. 

 » » Hall -Elektroden » « 7""". 



Dicke der Eisenschicht berechnet aus der Maximaldrehung der 

 Polarisationsebene nach meinen früheren Beobachtungen 1 1 4. 1 • io~"cm. 

 Widerstand zwischen den Primärelektroden 3.60hm. 



» » » » nachdem die Eisen- 



schicht durch Säure von dem Platin abgewischt war 1 1.2 Ohm. 



Der Widerstand zwischen den Hall -Elektroden ist nicht bestimmt. 

 Intensität des primären Stromes 0.021 Amp. 



2. Cobalt. 

 Abstand der Primärelektroden von einander 4.0 nu ". 

 •> » Hall -Elektroden >• » 3-o mm . 



1 Wiedemann's Annalen Bd. 27. 18S6. 



